8t 



cen« aber fiildet gerade das Gegentheil statt, näthlich Unabhängigkeit 

 von der Quantität, dagegen Abhängigkeit von der Qualität der Strahlen. 

 {Ebenda p 165-75) Brch. 



Emsmann, zur Geschichte der Fluorescenz. — Die diese 

 Zeitschrift Bd. XXXI. 29. mitgetheilte Bemerkung von Iloh erfährt eine 

 Erweiterung dahin, dass schon Boyle und Pourchot am nephritischen 

 Holze die Erfahrung gemacht haben, dass ein wässriger Auszug des- 

 selben fluorescire. Boyle und Pourchot's Notiz geht aber noch weiter 

 zurück, indem bereits Athanasius Kircher in seiner „ars magna lucis 

 et umbrae" vom Jahre 1646 derselben Erscheinung Erwähnung thut. — 

 (Ebenda p. 175-176.) Brck. 



A. Bettendorf und A. Wüllner, einige Versuche über 

 specifische Wärme allotropischer M odificationen. — Diese 

 gelegentlich ausgeführten Versuche wurden veranlasst durch die Diffe- 

 renzen der Angaben über die spec. Wärme des Graphits, wie sie Reg- 

 nault einerseits und Kopp andrerseits mJttheilen. Die Verf. wandten 

 Kopp's Verfahren zur Ermittelung der spec. Wärme an, brachten aber 

 eine Correction wegen der Temperatur der Umgebung an, während 

 Kopp die seinem Verfahren anhaftende Unsicherheit dadurch zu ver- 

 mindern sucht, dass er die Temperatur des Wassers im Calorimeter 

 vor dem Eintauchen des erwärmten Körpers niedriger sein Hess, als die 

 der umgebenden Luft. Seine Resultate mussten etwas zu klein ausfallen. 

 B. und W.'s Beobachtungen stimmen mit den Regnault'schen , die sie 

 an Genauigkeit nicht erreichen, doch in recht befriedigender Weiäe 

 überein. 



Die spec. Wärme eines Stückes Gaskohle , welche sie dujpch einen 

 Strom von Bromdampf in der Rothgluht von Eisen befreiten und welches 

 nur 0,3 Procent fremde Bestandtheile enthielt, fand man im Mittel 

 = 0,2040. Natürlicher Graphit von Ceylon wurde einem ähnlichen 

 Läuterungsprocess unterworfen, und seine spec. Wärme darauf =0,1955 

 ermittelt. Hohofengraphit endlich hatte die spec. Wärme == 0,1 96J. 

 Die spec. Wärme dieser sämmtlichen graphitartigen Kohlen ist höher als 

 die des Diamants, welche Verf. =-0,1483 fanden. Somit ergiebt sich, 

 dass die Versuche Regnaults mit den vorliegenden besser übereinstimmen, 

 als mit den Kopp'schen. Zur Uebersicht folgende Zusammenstellung: 



Spec. Wärmen nach 

 B. u. W. Regnault. 



Gaskohle 0,2040 0,20360 



Graphit von Ceylon . . 0,1955 0,20187 



Hochofengraphit ... 0,1961 0,19704 



Diamant 0,1483 0,14687 



Diese Abweichungen Hessen erwarten, dass auch die spec. Wär- 

 men allotropischer Modificationen anderer Elemente Verschiedenheiten 

 zeigen würden. So finden denn die Verf die spec. Wärme des krystal- 

 linischen Arsens = 0,0830. (Regnault == 0,0815) während die neuer- 

 dings von Bettendorf entdeckte amorphe Modification des Arsens nur 

 0,0758 ergibt, eine Differenz, die weit ausserhalb der Grenzen der 



